5oo ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» Le premier des alliages ci-dessus, qui, en plus du nickel, contient 

 3 pour loo de chrome, est non magnétique dans l'air liquide; pour le 

 second, le magnétisme apparaît, au refroidissement, à — i']"; pour le troi- 

 sième, vers -f- 4o°. Les maxima du module, déduits de la formule pour ces 

 deux derniers alliages, sont respectivement à — 27° et -f- 3o°. On remar- 

 quera que l'anomalie négative du module, sur laquelle j'ai attiré autrefois 

 l'attention, correspond aux valeurs positives de oc; cette anomalie tend 

 donc à disparaître lorsque la température s'élève. 



» Les alliages à variation pratiquement nulle du module d'élasticité aux 

 températures ordinaires et les alliages voisins sont susceptibles d'être uti- 

 lisés avantageusement dans la construction des ressorts de tous genres 

 (spiraux, diapasons, fils de torsion, etc.), dont il est important de rendre 

 le moment ou l'efTfort indépendant de la température; il y aura lieu, évi- 

 demment, de tenir compte, dans chaque cas particulier, de la dilatation 

 intervenant comme facteur de correction. « 



CHIMIE INDUSTRIELLE. — Déccirburalion spontanée des aciers. 

 Note de M. G. Beixoc, présentée par M. A. Ditte. 



« Il est reconnu qu'un acier se décarbure lorsqu'on le maintient à une 

 température supérieure à 800°; il est facile de suivre les diverses phases de 

 cette décarburation en faisant l'étude d'un couple acier dur-platine par la 

 méthode thermo-électrique, méthode dont j'ai déjà eu l'honneur d'entre- 

 tenir l'Académie ('). En construisant les diagrammes thermo-électriques, 

 relatifs à ce couple, obtenus après des temps de chauffage de plus en plus 

 prolongés, on constate que ces diagrammes ne sont pas superposables; le 

 maximum, caractéristique du point a,, se déplace peu à peu et occupe 

 successivement les différentes positions correspondant aux divers types 

 d'aciers, en allant du plus dur au plus doux; eu outre, l'extrémité qui a 

 été chauffée se comporte comme du fer doux. 



» Je me suis demandé si cette décarburation se produit chaque fois que 

 Ton maintient la température au delà de 800°, quel que soit le milieu dans 

 lequel l'acier se trouve plongé. 



» Comme mode opératoire j'ai employé soit un tube de porcelaine chauffé exté- 

 rieurement et renfermant un faisceau de fils d'acier dur, soit une spirale du même 

 acier pouvant être portée à l'incandescence par un courant électrique, au centre d'un 



(') Coinijlex rendus, t. C.VXXl, 1900, p. 336 et 2' semestre 1902. 



